ila = 
E perciò l'andamento irregolare delle tre curve, piuttostochè a cause perturbatrici 
inerenti alla costituzione del cristallo, deve ascriversi a cause esterne, e cioè al me- 
todo della stufa ad aria, ed alla consuetudine, sempre seguita dal Des-Cloizeaux, di 
far le misure a temperatura crescente. 
L'unica somiglianza tra le irregolarità delle tre curve si ha verso i 170° C.; 
e potrebbe rappresentare un effettivo aumento di velocità nel moto termo-di- 
spersivo. 
To ho avuto a disposizione un cristallo di Barite di Frizington Cumberland, dal 
quale ho tagliato due lamine, una delle quali normale ad £,, l'altra normale ad ®,, 
ed ho misurato gli angoli 2%, e 2%, nella Nitrobenzina, fra 14° e 182°0., durante 
il ritorno alla temperatura ambiente. 
Colla 18 lamina ho ottenuto, a 14° C.: 
2k (vetro cobalto) = 39,59" 
2h (vetro rosso) = 39,46 
da cui, essendo x==1,5511 l’indice della nitrobenzina ottenuto per estrapolazione dai 
valori della tabella di pag. 62, risulta: 
IR 6493,20! ;. 29 639,41. 
La stessa lamina, esaminata precedentemente nell’aria, a 159,4 C. mi aveva dato: 
DIP=M 3 DICE 
Durante il raffreddamento della nitrobenzina, portata quasi all’ebollizione, ho avuto 
i risultati contenuti nel seguente prospetto: 
t | 2K» | 2Ke I t | 2Kv ! 2Ko 
182 | 54,34 70 44,4 
170 49,28 55.1/, 43,8,30 
147 48,34 48 49,20 
140 47,25 38 41,44 
123 46,9,30 25 40,52 
104 46,4 14 39,50 39,46 
98 | 45,29,30 
: Da questo prospetto e riferendosi a quello della pag. 62, per ricavarne i valori 
dell'indice di rifrazione della nitrobenzina alle temperature qui indicate, si ottiene 
il prospetto seguente, sul quale son costruite le curve C, C' della fig. 10. 
